( 679 ) 



même si l'on emploie la baryte ou certains sels de baryte, le carbonate par 

 exemple. En contact avec le charbon à la chaleur rouge, ce dernier ne 

 donne jamais que de la baryte, corps complètement fixe à cette tempéra- 

 ture, ou bien avec le concours de l'azote de l'air il se transforme partielle- 

 ment en cyanure de baryum qui est infiniment moins volatil que les cva- 

 nures de sodium et de potassium. Du reste, après avoir apporté le charbon 

 au fer, la baryte peut être régénérée par l'oxyde de carbone qui existe 

 toujours avec l'azote dans les caisses de cémentation. D'après cela il était 

 bien à présimier qu'en employant un mélange de charbon et de carbonate 

 de baryte on aurait un cément presque inusable et dont l'action devait 

 être puissante à une température élevée. Des expériences, exécutées d'abord 

 dans le laboratoire du dépôt central de l'artillerie et ensuite, grâce à la 

 générosité de S. M. l'Empereur, faites plus en grand dans les usines de 

 Montataire, ont pleinement confirmé ces prévisions. Avec le mélange indi- 

 qué, quand il s'agit de cémentation superficielle, j'obtiens en une demi-heure 

 de rouge ce que les autres procédés ne donnent qu'en quatre à cinq heures; 

 seulement la température doit être plus élevée, comme je l'ai déjà dit. Cette 

 diminution dans la durée de la cémentation me permet d'obtenir presque 

 toujours des pièces dont le fer intérieur a conservé tout son nerf et sa so- 

 lidité. J'ai, en outre, l'avantage de pouvoir me servir presque indéfiniment 

 du même cément; pour bien le démontrer, je n'ai qu'un fait à citer. Depuis 

 que je tais de la cémentation, et il y a longtemps, j'ai dans mon laboratoire 

 un grand creuset plein du mélange de charbon et de carbonate de baryte 

 dont j'ai parlé. Ce mélange n'a jamais été changé et, malgré les nombreuses 

 opérations que j'ai faites avec lui, il a la même puissance que le premier 

 jour; j'y ajoute seulement de temps en temps quelques pincées de charbon 

 pour remplacer celui qui se brûle accidentellement. 



» Quand il s'agit de cémenter à cœur, le carbonate de baryte me donne 

 des résultats tout aussi beaux, il peut même en partie réaliser la cémentation 

 à feu continu cherchée depuis longtemps; mais il doit être alors employé 

 dans des appareils qui méritent une description spéciale 



1) Les fours à cémenter, comme tout le monde le sait, sont composés de 

 masses énormes de maçonneries qui demandent un temps très-long pour 

 s'échauffer jusqu'au rouge, et qui ensuite n'exigent pas moins de temps 

 pour refroidir. A chaque opération, il faut nécessairement chauffer le four 

 qui est froid, le maintenir au rouge pendant quelque temps et le laisser en- 

 suite refroidir pour pouvoir enlever le fer cémenté et pour remplacer le cé- 

 ment qui n'aurait plus d'action. Aussi, une opération ne demande-t-elle pas 



